( iio8 ) 



CHIMIE. — Sur plusieurs silicates doubles d'alumine et de potasse ou de soude. 

 Note de M. Alex. Gorgeu, présentée par M. Friedcl. (Extrait par l'au- 

 teur. ) 



« Le kaolin avec lequel on a obtenu ces silicates est celui qui est em- 

 ployé à la manufacture de Sèvres. Sa composition après dessiccation à 1 20° 

 est à peu près exactement celle du silicate d'alumine hydraté 



» Action du kaolin sur les sels haloides alcalins. — Un mélange intime de 

 kaolin et de l'un des sels haloides employé en excès, soumis à l'action de 

 la chaleur en présence de l'air humide jusqu'à ce que tout dégagement 

 acide ou iodé ait cessé, laisse insoluble dans l'eau froide un résidu soluble 

 dans les acides étendus. L'eau employée à traiter les culots pulvérisés ne 

 dissout que l'excès non décomposé du sel haloïde. L'analyse prouve que 

 le résidu insoluble est une combinaison de silicate double d'alumine et 

 d'alcali avec une certaine quantité du sel employé. Les proportions d'oxy- 

 gène contenues dans la silice, l'alumine et l'alcali du silicate combiné aux 

 sels haloides sont entre elles comme i : 0,76 : 0,26 et conduisent pour ce 

 silicate à la formule 2Si0^AP0'R0. Cette formule est celle d'un silicate 

 double neutre. 



» Les quantités de sels combinées à ce silicate neutre ont varié de 

 I, 5 à 6 centièmes en présence des deux chlorures et bromures alcalins et 

 de l'iodure de potassium. Les produits ainsi obtenus se sont toujours pré- 

 sentés sous la forme de grains amorphes et monoréfringents, même en em- 

 ployant 10 à 20 parties de sel, c'est-à-dire au sein d'une masse fondue. En 

 faisant agir le kaolin sur 20 parties d'iodure de sodium, on peut facilement 

 obtenir un silicate double neutre ioduré cristallisé. Cette combinaison af- 

 fecte la forme de prismes biréfringents visibles au sein de l'alcool saturé 

 d'iodure de sodium. Ils sont rapidement altérés par l'alcool et surtout par 

 l'eau ; après lavage à l'alcool, la partie insoluble retient encore ^ d'iodure. 

 Ce résultat prouve qu'au sein de la masse fondue le silicate neutre 

 aSiO-APO'NaO est combiné à {d'équivalent au moins d'iodure de sodium. 

 Je ferai observer que ce silicate double présente la même composition que 

 celui qui, dans la sodalite, est combiné à ■ d'équivalent de chlorure de 

 sodium. 



